ZIN * l3 



son tissu est Iamelleux; il est très -aigre : il suffit de & de 

 cadmium pour rendre le cuivre cassant. 



A une chaleur suffisante pour fondre le cuivre , le cad- 

 mium se volatilise entièrement; on ne doit donc pas trouver 

 de cadmium dans les laitons qui sont faits avec des mines de 

 zinc cadmifères. 



Mercure et cadmium. 



Composition. 



Mercure 100 



Cadmium 27,78. 



Ces deux corps s'unissent même à froid ; l'amalgame est 

 d'un très-beau blanc d'argent, grenu , cristallisé en octaèdres. 

 Il est dur et très-fragile. 

 Il est fusible à 75 . 



Platine et cadmium. 



Composition. 



Platine 100,00 



Cadmium 117,30. 



L'alliage de ces métaux est très-blancs sa cassure est extra- 

 ordinairement fine : il est très-aigre, difficile à fondre. 



Extraction du cadmium. 



On dissout les mines de zinc cadmifères dans de l'acide 

 sulfurique en excès; on fait passer un courant d'acide hydro- 

 sulfurique dans la liqueur; on recueille le précipité, on le 

 lave, on le dissout dans l'acide hydrochlorique concentré et 

 on fait évaporer la solution à siccité : on reprend le résidu 

 par l'eau. La dissolution est ordinairement formée de chlo- 

 rures de zinc , de cadmium et de cuivre. On précipite la so- 

 lution par un excès de sous-carbonate d'ammoniaque, le 

 sous-carbonate de cadmium est précipité, tandis que le cuivre 

 et le zinc sont retenus dans la liqueur. 



Le sous-carbonate de cadmium, lavé, séché, est réduit en 

 oxide par la chaleur, et cet oxide , mêlé avec du noir de 

 fumée, puis chauffé dans une cornue de verre, est ramené 

 à l'état métallique. 



Depuis que M. Stromeyer a fait sur le cadmium les re- 



